2SROY: SS 
Diremo subito che nell'esame termico delle miscele contenenti 2 °/, Zn si osserva 
solo un intervallo di cristallizzazione e nessuna traccia di cristallizzazioni secondarie 
o terziarie. Queste appaiono invece già nelle miscele con 5 °/, Zn. Che anche il com- 
posto Mg Cd dia cristalli misti contenenti in piccola quantità Zn, risulta dal fatto 
che anche la miscela che si trova sulla retta Mg Zn, - Mg Cd a 2°/ Zn presenta 
un intervallo di cristallizzazione; corrispondentemente a questo fatto, nel diagramma 
che riproduce il taglio a 2°/ Zn le curve del liquido e del solido non combaciano 
quando Mg e Cd si trovano in rapporti atomici eguali, come accade nel diagramma 
binario, ma rimangono staccate per tutto il loro percorso. Sui limiti di esistenza, 
certo assai ristretti dei cristalli misti ternarii è assai difficile decidere, poichè anche 
l'esame micrografico lascia qualche incertezza. 
Tutte le osservazioni, salvo le ora citate, mettono in luce la esistenza di una 
curva eutectica, sede di cristallizzazione secondaria, che va dall'eutectico binario C 
al punto D, dove senza discontinuità alcuna si raccorda alla DF. Tale curva presenta un 
massimo corrispondente all'incirca al punto segnato con G e caratterizzato dalle se- 
guenti coordinate : 
temperatura 358° -— composizione: Mg 54,0; Zn 16,0; Cd 30,0 at. °/o. 
Nel tratto GC essa discende assai lentamente, raggiungendo in C la tempera- 
tura 340°. Nell'altro essa scende dapprima pure assai lentamente, poichè in F la 
temperatura è ancora 356°; poi più rapidamente, raggiungendo in D i 280°. In cor- 
rispondenza con questo e con quanto venne detto prima, tutte le miscele comprese 
fra la retta Mg Zn;- Cd e la retta Mg Zn; - punto G, scendono nella cristallizzazione 
lungo la curva succitata GFDE fino a dare l’eutectico ternario E. 
Le tre curve eutectiche AE, BE, CGFDE dividono quindi il campo totale in 
tre zone. La prima, Zn- AEB, corrisponde alle leghe che per cristallizzazione primaria 
depositano zinco. La seconda CGFDEB comprende tutte le miscele da cui si deposita 
il composto Mg Zn, puro. La terza zona. Mg - Cd - AEDFGCO, corrisponde alle leghe 
da cui per cristallizzazione primaria sì separano soluzioni solide contenenti magnesio 
e cadmio ed in piccolissime quantità anche zinco. 
Nel primo dei due diagrammi qui annessi sono riportate le curve e le zone sopra 
discusse, oltre all'indicazione schematica delle sezioni ideali per mezzo di cui si fece 
l'esplorazione del campo. Nel secondo diagramma sono invece tracciate nel modo più 
preciso possibile le isoterme di cristallizzazione primaria di 25° in 25°; esse dànno 
l’immagine completa del diagramma nello spazio. 
In complesso si vede che lo zinco mostra realmente una tendenza ad entrare 
nelle soluzioni solide del magnesio col cadmio, ma in proporzioni estremamente li- 
mitate cosicchè l'anomalia risultante dal comportamento delle miscele binarie rimane. 
23). Calore di formazione delle soluzioni solide, e variazioni della miscibilità 
allo stato solido, colla temperatura. — La questione se la formazione dei cristalli 
misti di due componenti sia connessa con una determinata variazione termica, è evi- 
dentemente di importanza fondamentale per la teoria delle soluzioni solide. Infatti, 
affinchè il parallelismo fra queste ultime e le soluzioni liquide sia completo, occorre 
che così le une come le altre si formino con una variazione del contenuto in energia del 
sistema e in prima linea con una variazione termica. In linea generale può ammet- 
